Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 681 



als auch (nur zweizeilig) in konzentrischen, wenig regelmäßigen, 2- bis 

 5 fachen Schichten (in diesen oft abgeplattet) und einzeln oder in kurzen 

 (Juerreihen zwischen den Fasern. Zellen des Strangparenchyms mit 

 Gruppen kleiner Tüpfel auf den Radialflächen ; Kristallkarnmern sehr 

 zahlreich. — Wände der Elemente, vor allem der Fasern und auch der 

 Gefäße, bräunlich bis heller oder dunkler rosenrot, in vielen Zellen der 

 Markstrahlen und des Strangparenchyms, sowie in zahlreichen Fasern 

 gelbbrauner bis dunkelkarminroter Inhalt, ersterer auch in Gefäßen. 



Eines der wertvollsten und geschätztesten Hölzer für Kunsttischler 

 und Drechsler. 



Über andere Rosenhülzer siehe pp. 389, 396, 405, 407, 410, 416, 

 431, 462, 606. 



'7 



112. Barriiigtoniaholz. 



Als eines der in jüngerer Zeit aus Neu-Guinea nach Deutschland 

 gelangten Nutzhölzer kam zur Untersuchung auch das nachstehend be- 

 schriebene, von Bm'ringtonia speciosa Forst, herstammend, einem mäch- 

 tigen, von den Komoren ostwärts bis zu den Gesellschaftsinseln verbrei- 

 teten, zu den Lecythidiaceen (siehe p. 444) gehörenden Baume der 

 Tropenküsten 1). 



Holz von heller, etwas gelbUcher oder rötlicher Splintfärbung, im 

 Querschnitt mit kaum kenntlichen, etwas spärlichen Gefäßen, aber auf- 

 fälligen, einander sehr genäherten Markstrahlen. Im Längsschnitt 

 deutlich nadelrissig, auf der Radialfläche auch querstreifig, glänzend, auf 

 der tangentialen mit sehr zahlreichen, bei Lupenbetrachtung ansehnlichen, 

 spindelförmigen Längsstreifchen. Leicht und weich, sehr leichtspaltig, 

 Wasser weingelb färbend. 



Mikroskopischer Charakter. Gefäße (bzw. Gefäßpaare oder 

 -gruppen) etwa 3 auf den mm^, die einzeln stehenden 0,12 — 0,18 mm 

 weit und, wie die Paare oder Gruppen, von Strangparenchym umringt, das 

 auch kurze, anscheinend regellos verteilte, sich seitlich an die Gefäße an- 

 schließende und solche miteinander verbindende Querzonen bildet, be- 

 stehend aus 3 — 7 Schichten dünnwandiger Zellen, mit oft kaum ver- 

 kürztem radialen Durchmesser. Grundmasse aus derbwandigen Fasern, 

 deren weitlichtige Mittelteile im Querschnitt des Holzes oft radiale Reihen 

 bilden, während die engerlumigen Endstücke regellos gelagert erscheinen. 

 Markstrahlen sehr zahlreich {\ — \ \ auf 2 mm Querschnittsfläche), im 



\) Vgl. P. Krals, Gewerbl. Materialkunde, 1, Hölzer, p. 45. Was dort pp. 237 

 und 238 über Barringtoniahölzer gesagt wird, dürfte übrigens anderen Arten dieser 

 Gattung gelten! 



